실시 예 1 , 2 및 비 교예 1 의 점착제 층 구비 편광판 에 관해서 , 가로 5 cm , 세로 5 cm 의 직사각 형 으로 각각 2 장 의 샘플 ( 샘플 1 , 2 ) 을 잘라냈 다 . 각 샘플 에 관해서 , 점착제 층 표면 의 세 퍼 레이트 필름 을 접착 시킨 상태 에서 23 ℃ 55 % RH 의 환경 하 에서 1 시간 정치 했 다 . 그 후 , 점착제 층 표면 의 세 퍼 레이트 필름 을 박리 하 고 , 고저 항 율계 ( Hiresta - UP , 미쓰 비시 카가 쿠사 제조 ) 의 전극 부를 각 샘플 의 점착제 층 의 표면 에 접촉 시켜 , 인가 전압 100 V , 인가 시간 30 초 의 조건 으로 저항 치 ( 「 저항 율 R 1 」 이 라고 한다 ) 를 측정 했 다 .